## PEMANFAATAN BATU KAPUR DIDAERAH SAMPANG MADURA SEBAGAI BAHAN PENGGANTI AGREGAT KASAR PADA CAMPURAN BETON
Nurul Rochmah 1
1 Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya e-mail : nurulita889@gmail.com

## Abstract
Concrete  is  important  engineering  material,  expensive  construction  can  be caused  by  increasing  cost  of  concrete.  In  recent  years,  concrete  production  has increased  which  means  consumption of  coarse  aggregate  also  increased.  Natural coarse  aggregate  is  gravel.  Due  to  the  growth  in  the  construction  industry,  the demand  for  gravel  is  increasing  rapidly,  therefore  gravel  is  expensive. Constructions companies which are close to Sampang are used to using limestone from Sampang as partial replacement of  coarse aggregate for construction which are cheaper and greater available than gravel in order to reduce concrete cost. In this  case  there  is  a  need  to  study  the  concrete  with  limestone  from  Sampang  as coarse  aggregate  in  order  to  get  better  understanding  of  limestone  in  concrete mixes.  The  aim  of  this  research  is  to  investigate  the  compressive  strength  of  the concrete  in  which  limestone  from  Sampang  was  used  as  coarse  aggregate  is partially  or  completely  replaced.    The  coarse  aggregate  was  replaced  with    0%, 25%, 50%, 75% , 100% by limestone from Sampang, respectively. The compressive strengths of concrete speciemens for respective mix proportions were tested at 3, 7, 14 and 28 days of water curing. In addition the source aggregate properties were considered in this research : Los Angeles abrasion, absorption and spesific gravity for  coarse  aggregates  and  fine  aggregate.  The  result  of  this  investigation  showed with  the  increase  in  the  percentage  of  limestone  from  Sampang  replacement  in concrete,  the  compressive  strength  of  the  limestone  from  Sampang  significantly increased.
Keywords : concrete, coarse aggregate, limestone, compressive strength

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pembangunan  diIndonesia  yang  sangat  pesat  berakibat  pada  meningkatnya kebutuhan  akan  bahan  konstruksi,  banyak  sekali  sumber  daya  alam  yang  perlu  dimanfaatkan sebagai  alternatif  untuk  pengganti  agregat  untuk  campuran  beton,hal  tersebut  meliputi pembangunan  di  segala  bidang,  yang  paling  tampak  dalam  pembangunan  tersebut  adalah pembangunan  fisik.  Pembangunan  fisik  ini  seperti  gedung,  jalan,  bendungan  dan  sebagainya, yang  mana  membutuhkan  bahan  atau  material  seperti  batu,  pasir,  dan  bahan  tambang. Penyediaan material untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan fisik menjadi dilema bagi daerah  yang  jauh  dari  tempat  penambangan  atau  tempat  yang  memproduksi  material tersebut.unsur  material  yang  sering  digunakan  dalam  pembangunan  fisik  adalah  pasir,  semen, kerikil dan sebagainya. Semakin jauh tempat dan material yang kita inginkan perhitungan biaya bertambah pula.
Berawal dari pemikiran tersebut mencoba untuk mengangkat atau meneliti material yang ada di madura ini. Khususnya material yang ada di madura seperti batu kapur yang
dapat  digunakan  sebagai  bahan  agregat  beton  atau  jalan.  Pada  umumnya  batu  kapur banyak  digunakan  oleh  masyarakat  sekitar  banyuates  serta  di  sebagian  madura, penggunaan agregat kasar tidak sepenuhnya menggunakan batu kali, akan tetapi sering menggunakan batu kapur.

## 2. METODE

## Diagram Alir Penelitian
Langkah-langkah penelitian ini secara singkat dapat dilihat dari diagram alir di bawah ini :
Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian

## Pengujian Kuat Tekan di Laboratorium
Evaluasi ini bertujuan untuk menguji apakah kekuatan beton. Pengujian dilakukan dengan benda  uji  berbentuk  silinder  berukuran  diameter  150  mm  tinggi  300  mm.Standar  Nasional Indonesia telah memberikan langkah-langkah untuk melakukan evaluasi beton keras ini. Dalam Konsep  Tata  Cara  Perancangan  dan  Pelaksanaan  Konstruksi  Beton-1989  5.6.2.3,  atau  dalam Pedoman Beton 1989.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Semen Semen yang digunakan adalah semen Gresik S550 atau jenis Type 1.
2. Pasir
Pasir yang digunakan adalah pasir alami dari Lumajang.
3. Air
Air  yang  digunakan  adalah  air  PAM  yang  bersih,  dapat  diminum  dan  yang  tidak mengandung minyak, asam, alkali,  garam-garam, bahan-bahan organis  atau bahan lain yang merusak beton.
4. Kerikil
Terdiri  dari  butir  –  butir  yang  keras  dan  tidak  berpori,  tidak  hancur  oleh  pengaruh cuaca,  tidak  boleh  mengandung  lumpur  lebih  dari  1%,  tidak  boleh  mengandung  zat  – zat yang dapat merusak adukan beton.
5. Batu kapur
Batu  kapur  yang  digunakan  adalah  dari  pegunungan  didaerah  madura  yang  ditambang kemudian digiling dimesin pengilingan batu sesuai ukuran yang direncanakan.
Di  dalam  penelitian  ini,  jenis  benda  uji  yang  digunakan  adalah  jenis  Silinder  berukuran Diameter 15 cm Tinggi 30 cm. Jumlah benda uji yang dibuat dalam penelitian ini sebanyak 60 buah dengan umur perawatannya 3, 7, 14, 28 hari dengan perincian sebagai berikut :
1. 15 buah sampel diuji pada umur 3 hari
2. 15 buah sampel diuji pada umur 7 hari
3. 15 buah sampel diuji pada umur 14 hari
4. 15 buah sampel diuji pada umur 28 hari

## Variabel Penelitian
Dalam  penelitian  ini  terdapat  2  variabel  yaitu  variabel  bebas  dan  variabel  tergantung. Dimana  variabel  bebas  terdapat  campuran  penambahan  Batu  Gunung  sedangkan  variabel tergantung tanpa campuran penambahan Batu Gunung. Dengan rincian :
1. Variabel bebas terdiri dari 48 buah benda uji yang menggunakan campuran penambahan Batu Gunung.
2. Variabel  tergantung  terdiri  dari  12  buah  benda  uji  yang  tanpa  menggunakan  campuran penambahan Batu Gunung.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Tes Tekan Beton
Tabel 3.1 Data Hasil Kuat Tekan Beton dengan Campuran Batu Kapur 0%
Tabel 3.2
Data Hasil Kuat Tekan Beton dengan Campuran Batu Kapur 25%
Tabel 3.3
Data Hasil Kuat Tekan Beton dengan Campuran Batu Kapur 50%
Tabel 3.4 Data Hasil Kuat Tekan Beton dengan Campuran Batu Kapur 75%
Tabel 3.5
Data Hasil Kuat Tekan Beton dengan Campuran Batu Kapur 100%

## Gambar 3.1
Grafik Variasi Campuran Batu Kapur terhadap Tegangan Kuat

## PERHITUNGAN  MIX  DESIGN  BETON  UNTUK  28  HARI    DENGAN  VARIASI CAMPURAN BATU KAPUR
Berdasarkan  SNI  03-2834-2000  dalam  pembuatan  campuran  benda  uji  beton  dapat dirancang sebagai berikut :

## Perhitungan Berat Jenis Relatif SSD:
Menghitung  Berat  Jenis  Relatif  SSD  =(Bj  agregat  halus  x  %  agregat  halus)  +  (Bj  agregat kasar x % agregat kasar) + (Bj agregat batu kapur x % agregat batu kapur)
a. untuk campuran 0% batu kapur  = (2,58 x30%)+(2,51x70%)+(2,17x0%) = 2,53
b. untuk campuran 25%  batu  kapur = (2,58 x30%)+(2,51x (70% - 17,5%)+(2,17x 70% x 25%) = 2,47
c. untuk  campuran  50%  batu  kapur  =  (2,58  x30%)+(2,51x  (70%  -  35%)+(2,17x  70%  x 50%) = 2,41
d. untuk campuran 75% batu  kapur = (2,58 x30%)+(2,51x (70% - 52,5%)+(2,17x 70% x 75%) = 2,35
e. untuk  campuran  100%  batu  kapur  =  (2,58  x30%)+(2,51x  (70%  -  70%)+(2,17x  70%  x 100%) = 2,29
Perhitungan Agregat gabungan, pasir, kerikil, dan batu kapur:
1. Menghitung Berat Agregat Gabungan =Bj Beton - Kadar semen - Kadar air
a. untuk campuran 0% batu kapur = 2324,0–308,33-185 = 1830,6 kg/ m³
b. untuk campuran 25% batu kapur = 2270,0-308,33-185 = 1776,6 kg/ m³
c. untuk campuran 50% batu kapur = 2238,0-308,33-185 = 1744,6 kg/ m³
d. untuk campuran 75% batu kapur = 2200,0-308,33-185 = 1706,6 kg/ m³
e. untuk campuran 100% batu kapur = 2170,0-308,33-185 = 1676,6 kg/ m³
2. Menghitung Berat Agregat Halus =% ag. halus x berat ag. gabungan
a. untuk campuran 0% batu kapur =30% x 1830,6 = 549,20 kg/ m³
b. untuk campuran 25% batu kapur =30% x 1776,6 = 533,00kg/ m³
c. untuk campuran 50% batu kapur =30% x 1744,6 = 523,40 kg/ m³
d. untuk campuran 75% batu kapur =30% x 1706,6 = 512,00 kg/ m³
e. untuk campuran 100% batu kapur =30% x 1676,6 = 503,00 kg/ m³
3. Menghitung  Berat  Ag.  Batu  kapur  =  %campuran  batu  kapur  x  (berat  agregat  gabungan  - berat agregat halus)
a. untuk campuran 0% batu kapur=0% x (1830,6 -549,20) = 0,00 kg/m³
b. untuk campuran 25% batu kapur =25% x (1776,6-533,00) = 310,92kg/m³
c. untuk campuran 50% batu kapur =50% x (1744,6-523,40) = 610,63 kg/m³
d. untuk campuran 75% batu kapur= 75% x (1706,6-512,00) = 896,00 kg/m³
e. untuk campuran 100% batu kapur=100% x(1676,6- 503,00) = 1173,67 kg/m³
4. Menghitung Berat Ag. Kasar =ag. gabungan - ag. halus - ag. campuran
a. untuk campuran 0% batu kapur=1830,6 -549,20 -0,00= 1281,47 kg/ m³
b. untuk campuran 25% batu kapur =1776,6-533,00-310,92= 932,75 kg/ m³
c. untuk campuran 50% batu kapur =1744,6-523,40 -610,63 = 610,63 kg/ m³
d. untuk campuran 75% batu kapur=1706,6-512,00 - 896,00 = 298,67 kg/ m³ e. untuk campuran 100% batu kapur=1676,6- 503,00 - 1173,67 =0.00 kg/ m³
Perhitungan Agregat, air, dan semen secara aktual:
Resapan pasir - Kelembaban pasir = 1,66%
Resapan krikil - Kelembaban krikil = 2,42%
Resapan batu kapur - Kelembaban batu kapur = 0,90%
Karena kelembapan < resapan maka air ditambah
1. Pasir = x Agregat pasir teoritis
a. untuk campuran 0% batu kapur =
x 549,20 = 9,12 kg/ m³
b. untuk campuran 25% batu kapur =
x 533,00= 8,85 kg/ m³
c. untuk campuran 50% batu kapur =
x 523,40 = 8,69 kg/ m³
d. untuk campuran 75% batu kapur = x 512,00 = 8,50 kg/ m³
e. untuk campuran 100% batu kapur = x 503,00 = 8,35 kg/ m³
2. Kerikil = x Agregat kerikil teoritis
a. untuk campuran 0% batu kapur = x 1281,47 = 31,01 kg/ m³
b. untuk campuran 25% batu kapur =
x 932,75 = 22,57 kg/ m³
c. untuk campuran 50% batu kapur =
x 610,63 = 14,77 kg/ m³
d. untuk campuran 75% batu kapur = x 298,67 = 7,23 kg/ m³
e. untuk campuran 100% batu kapur =
x 0,00 = 0,00 kg/ m³
3. Batu Kapur = x Agragat batu kapur teoritis a. untuk campuran 0% batu kapur = x 0.00= 0.00 kg/ m³
b. untuk campuran 25% batu kapur = x 310,92= 2,79 kg/ m³
c. untuk campuran 50% batu kapur =
x 610,63 = 5,47 kg/ m³
d. untuk campuran 75% batu kapur =
x 896,00 = 8,03 kg/ m³
e. untuk campuran 100% batu kapur =
x 1173,67 = 10,52 kg/ m³
Tabel 3.6 Kebutuhan Agregat, Air, Semen (aktual)
Perhitungan kebutuhan Agregat, Air, dan Semen:
1. Menghitung Kebutuhan Agregat Halus  = Berat agregat halus teoritis - berat pasir yg di kurangi
a. untuk campuran 0% batu kapur = 549,20 – 9,12 = 540,08 kg/ m³
b. untuk campuran 25% batu kapur = 533,00- 8,85 = 524,15 kg/ m³
c. untuk campuran 50% batu kapur = 523,40 – 8,69 = 514,71 kg/ m³
d. untuk campuran 75% batu kapur = 512,00 – 8,50 = 503,50 kg/ m³
e. untuk campuran 100% batu kapur = 503,00 – 8,35 = 494,65 kg/ m³
2. Menghitung Kebutuhan Agregat Kasar=Berat agregat kasar teoritis - berat kasar yg di kurangi
a. untuk campuran 0% batu kapur  =  1281,47 - 31,01 =1250,46 kg/ m³
b. untuk campuran 25% batu kapur  =  932,75 -22,57 = 910,18 kg/ m³
c. untuk campuran 50% batu kapur  =  610,63 - 14,77 = 595,86 kg/ m³
d. untuk campuran 75% batu kapur  =  298,67 - 7,23 = 291,44 kg/ m³
e. untuk campuran 100% batu kapur  =  0.00-0,00 = 0.00 kg/ m³
3. Menghitung Kebutuhan Agregat batu kapur =Berat agregat batu kapur teoritis - berat batu kapur yg di kurangi
a. untuk campuran 0% batu kapur = 0.00-0,00=0,00 kg/ m³
b. untuk campuran 25% batu kapur = 310,92- 2,79 = 308,13 kg/ m³
c. untuk campuran 50% batu kapur = 610,63 - 5,47 = 605,16 kg/ m³
d. untuk campuran 75% batu kapur = 896,00 - 8,03 = 887,97 kg/ m³
e. untuk campuran 100% batu kapur = 1173,67 - 10,52 = 1163,15 kg/ m³
4. Menghitung Kebutuhan Air =Berat air teoritis + pasir + kerikil + batu kapur a. untuk campuran 0% batu kapur =185+ 9,12+ 31,01 +0,00= 225,13 kg/ m³
b. untuk campuran 25% batu kapur =185+ 8,85 +22,57 + 2,79 = 219,20 kg/ m³
c. untuk campuran 50% batu kapur =185 + 8,69 + 14,77+ 5,47 = 213,94 kg/ m³
d. untuk campuran 75% batu kapur =185+ 8,50 + 7,23 + 8,03 = 208,76 kg/ m³ e. untuk campuran 100% batu kapur =185+ 8,35+ 0,00+ 10,52 = 203,87 kg/m³
Tabel 3.7
Kebutuhan Agregat, Air, Semenyang diperlukan untuk Mix design
Perhitungan Volume Benda Uji:
Volume cetakan = 5303,5714 cm³
Jumlah sampel = 3
Volume total = 5303,5714 x 3 = 15911 cm³
Dengan angka keamanan = 0,2 = 15911 + (15911 x 0,2) = 19093 cm³ = 0,0191 m³
1. Perhitungan kebutuhan bahan dalam pembuatan  3 benda uji dengan cetakan silinder ukuran tinggi 30cm x diameter 15cm :
a. Variasi campuran batu kapur 0% :
Pasir : 540,08 x 0,0191 = 10,31 kg Kerikil : 1250,46 x 0,0191 = 23,87 kg Batu Kapur  : 0,00  x 0,0191 = 0,00 kg Air : 225,13 x 0,0191 = 4,30 kg Semen : 308,33 x 0,0191 = 5,89 kg
b. Variasi campuran batu kapur 25% : Pasir : 524,15 x 0,0191 = 10,01 kg Kerikil : 910,18 x 0,0191 = 17,38 kg Batu Kapur  : 308,13 x 0,0191 = 5,88 kg Air : 219,20 x 0,0191 = 4,19 kg Semen : 308,33 x 0,0191 = 5,89 kg c. Variasi campuran batu kapur 50% : Pasir : 514,71 x 0,0191 = 9,83kg Kerikil : 595,86 x 0,0191 = 11,38 kg Batu Kapur  :605,16 x 0,0191 = 11,55 kg Air : 213,94 x 0,0191 = 4,08 kg Semen : 308,33 x 0,0191 = 5,89kg
d. Variasi campuran batu kapur75% : Pasir : 503,50 x 0,0191 = 9,61kg Kerikil :  291,44 x 0,0191 = 5,56 kg Batu Kapur  :887,97 x 0,0191 = 16,95 kg
Air
: 208,76 x 0,0191 = 3,99 kg
Semen : 308,33 x 0,0191 = 5,89 kg e. Variasi campuran batu kapur 100% : Pasir : 494,65 x 0,0191 = 9,44kg Kerikil :  0.00x 0,0191 = 0.00 kg Batu Kapur  : 1163,15 x 0,0191 = 22,21 kg Air : 203,87 x 0,0191 = 3,89 kg Semen : 308,33 x 0,0191 = 5,89kg

## 4. KESIMPULAN
1. Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata  semakin  besar  persentase  variasi campuran antara batu kapur menyebabkan kuat tekan meningkat.
2. Melihat  dari  hasil  grafik  kuat  tekan  beton  pemakaian  alternatif  batu  kapur  sebagai  agregat kasar  hanya  bisa  dipakai  untuk  campuran  beton  sebesar  75%  kuat  tekan  beton  yang dihasilkan  sebesar 87,02 kg/cm 2 karena  kuat  tekan  beton  pada  presentase  75%  sudah mencapai kekuatan maksimal.

## 5. REFERENSI
American Society for Testing and Material, Annual Book of ASTM Standards 1995: Vol.04.02, Concrete and Aggregates, Philadelphia: ASTM 1995.
Asri,  Muhammad.  2014. Skripsi  Pemanfaatan  Limbah  Bangunan  Sebagai  Pengganti  Agregat Halus Dalam Campuran Beton.
Moch,  Hazin  mukti.  2008. Jurnal  skripsi  Kelayakan  Batu  Gunung  Madura  Sebagai  Agregat Kasar Pada Campuran Beton. Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Madura.
Mulyono, Tri. 2004. Teknologi Beton. Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  2000.  SNI  03-2834-2000.  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran Beton Normal.
Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  2013.  SNI  03-2847-2013.  Tentang  Persyaratan  Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung.
Standar  Konstruksi  Bangunan  Indonesia  (SKBI).  1989.  SKBI.1.4.53,1989:4-5.  Standar Konstruksi Bangunan Indonesia Draft Konsesus.
Tjokrodimuljo, Kardiyono. 2007. Teknologi Beton. Penerbit KMTS FT UGM.Yogyakarta.